## PENGARUH VARIASI BUTIRAN AGREGAT PADA KUAT TEKAN DAN KECEPATAN GELOMBANG ULTRASONIK
Kukuh Kurniawan Dwi Sungkono email: kukuhkds@yahoo.co.id Diterima Tanggal:01 Agustus 2016 Disetujui Tanggal: 06 Agustus 2016

## Abstrak
Ultrasonic  Pulse  Velocity  (UPV)  digunakan  untuk  mengetahui  homogenitas  beton dengan  berbagai  jenis  agregat  dan  maksimum  ukuran  agregat.  Agregat  memakai  Bantak dan Celereng, ukuran agregat maksimum 40 mm, 20 mm, 10 mm dan rasio air-semen dari 0,4; 0,5; 0,6. Pengujian UPV dilakukan dengan metode langsung dan tidak langsung pada balok dari agregat Bantak dan Agregat Celereng. Sembilan balok dari agregat Bantak dan agregat  Celereng  yang  dari  15  ×  15  ×  60  dimensi  cm3.  pengujian  UPV  dilakukan  pada usia  28  hari.  Uji  kuat  tekan  dilakukan  setelah  menerapkan  uji  UPV  dengan  memotong balok ke dalam kubus dari 15 x 15 x 15 dimensi cm3. Kuat tekan kubus agregat Bantak dan agregat  Celereng  dengan  ukuran  agregat  maksimum  40  mm,  20  mm  dan  10  mm,  linier dengan  penurunan  rasio  air  semen.  Kecepatan  gelombang  metode  langsung  lebih  cepat dibanding tidak langsung, dengan faktor korelasi 1,020 dan 1,019.
Kata kunci: kuat kekan, UPV, agregat bantak, agregat celereng

## 1. PENDAHULUAN
Beton  merupakan  elemen  struktur yang telah dikenal dan banyak dimanfaatkan,  karena  beton  mempunyai keuntungan  dibanding  dengan  material yang  lain.  Beton  adalah  campuran  antara semen  portland  atau  semen  hidraulik yang  lain,  agregat  halus,  agregat  kasar dan air, dengan  atau tanpa bahan tambah yang membentuk massa.
Kekuatan  beton  dipengaruhi  oleh beberapa faktor diantaranya: umur beton, faktor air-semen (fas), kepadatan, jumlah pasta  semen,  jenis  semen,  sifat  agregat. Kekuatan beton berkurang jika kepadatan beton  berkurang.  Beton  yang  kurang padat  adalah  beton  berongga,  sehingga kuat  tekannya  berkurang.  Kepadatan beton  dapat  dipengaruhi  dari  susunan agregat  kasar.  Gradasi  butiran  dapat mempengaruhi hasil mutu beton. Gradasi yang seragam atau diameter agregat yang sama  dibanding  dengan  gradasi  agregat campuran  yang  mempunyai  diameter
berbeda akan mempunyai kepadatan yang berbeda pula.
Diameter agregat dan variasi butiran  pada  beton  berhubungan  dengan kepadatan beton. Perbedaan antara diameter  agregat  dan  variasi  butiran berdampak  pada  kehomogenan  beton, yang  menyebabkan  suatu  rongga  pada beton. Difraksi suatu gelomabang disekitar  rongga  akan  menyebabkan peningkatan waktu rambat. Pada pembacaan  kecepatan  gelombang  akan memiliki kecepatan yang berbeda.
Beberapa  penelitian  telah  banyak mengkaji hubungan antara kecepatan dan kuat  tekan  beton.    Evangelista,  2003 melakukan penelitian pada benda silinder beton  (150  mm  x  300  mm)  dan  balok (200  mm  x  200  mm  x  600  mm).  Kuat tekan bervariasi antara 16 sampai 53 MPa dan  diperoleh  hubungan  antara  UPV  dan kuat  tekan  beton  berupa  persamaan exponensial.  Sutan  dkk,  (2006)  di Malaysia  telah  melakukan  penelitian
perbandingam  antara  metode direct dan indirect dari Ultrasonic  Pulse  Velocity
(UPV)  dalam  menditeksi  kerusakan beton. Pengujian dilakukan untuk
membandingkan  akurasi  antara  metode direct dan indirect dari  UPV  dalam
menditeksi lokasi kerusakan dan
menentukan  kedalaman  semasa  awal umur  beton.  Turgut,  (2004),  dalam penelitiannya,  hubungan  antara  kekuatan beton  dan  UPV  ditentukan  dengan menggunakan  data  yang  didapat  dari berbagai core yang  diambil  dari  struktur beton  bertulang  dengan  umur  yang berbeda  dan  rasio  campuran  beton  yang tidak  diketahui.  Dalam  penelitian  ini menyatakan  hubungan  kuat  tekan  dan kecepatan  gelombang  dengan  bentuk eksponensial. Nugroho, (2008), melakukan pengujian UPV dengan
metode direct dan indirect pada  beton normal  dan  beton  mutu  tinggi  dengan material  lokal. Dari hasil penelitian UPV dengan  cara direct diperoleh  suatu  hasil hubungan  antara  kecepatan  dan  kuat tekan  beton  yang  dipresentasikan  dengan suatu  persamaan  eksponensial.  Malhotra &  Carino,  2004,    menyatakan  bahwa kekuatan  beton  dapat  diperkirakan  dari kecepatan
gelombang
dengan
sebelumnya  membuat  grafik  hubungan antara  dua  parameter  yaitu  kekuatan  dan kecepatan, walaupun tidak ada hubungan fisik  antara  keduanya.    Hubungan  antara kekuatan dan pulse velocity (PV) tidaklah khas  dan  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor misalnya    ukuran,  tipe,  dan  kandungan agregat; tipe dan kandungan semen; rasio air  semen  dan  kandungan  kelembaban. Pengaruh  dari  faktor-faktor  demikian telah sangat banyak diteliti.
Dalam  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  hubungan  kecepatan gelombang  dan  kuat  tekan  beton  dengan variasi butiran maksimum agregat Bantak dan agregat Celereng.
Prinsip  kerja  metode pulse  velocity didasarkan  pada  kecepatan  dari  sebuah
pulsa  gelombang  tekan  melintasi  sebuah benda  tergantung  pada properties  elastic dan  kepadatan  dari  media.  Untuk  benda yang  elastik  dan  homogen,  mempunyai hubungan sebagai berikut :
ρ E K V 
dimana : V = Kecepatan gelombang ultrsonik
K = μ) μ)( ( μ) ( 2 1 1 1   
E = Modulus Elastisitas Dinamis µ = Poisson Ratio Dinamis ρ = Density
Kecepatan  gelombang  ultrasonik pada  beton  dihitung  berdasarkan  waktu yang  dibutuhkan  oleh  gelombang  untuk mencapai  jarak  tertentu  ( travel  time ). Kecepatan  gelombang  ultrasonik  (v) dirumuskan sebgai berikut :
V = L/ Δt

## 2. CARA PENELITIAN
Bahan  pembuatan  beton  terdiri  dari: semen yang digunakan adalah semen tipe I merk  Gresik  dalam  kemasan  50  kg. Agregat halus (pasir) berasal dari Kalikuning,  Cangkringan,  Sleman  dengan berat  jenis  SSD  adalah  2,76;  nilai  serapan air  sebesar  1,82%;  kandungan  lumpur 1,44%.  Modulus  halus  butir  sebesar  3,19 dengan gradasi kasar.  Agregat kasar  yang digunakan  adalah  kerikil  dengan  diameter 10mm, 20mm dan 40mm yang berasal dari agregat  Bantak,  Merapi  dan  agregat Celereng.  Agregat  Bantak  yang  dipakai dengan  berat  jenis  SSD  2,46  nilai  serapan air  4,21%    kadar  lumpur  1,01%  dan ketahanan  aus  sebesar  47,30  %.  Agregat Celereng  yang  dipakai  dengan  berat  jenis SSD  2,61  nilai  serapan  air  2,76% kandungan  lumpur  0,51%  dan  ketahanan aus 18,6%.
Peralatan  yang  digunakan  untuk  uji agregat halus adalah Saringan agregat yang dilengkapi  dengan shaker merk  Pascall Engineering,  Kerucut  konic  dan  batang penumbuk, Oven pengering merk
Gallenkamp, Piknometer . Uji agregat kasar dipakai,  timbangan  halus,  kapasitas  260, timbangan  kasar,  kapasitas  300  kg,  Mesin abrasi Los  Angeles merk  ELE,  Oven pengering  merk  Gallenkamp.  Pembuatan benda  uji  beton  dipakai,  molen/mesin pengaduk beton, Kerucut Abrams , Cetakan benda  uji  balok  15  x  15  x  60  cm, Kaliper (jangka  sorong)  dan  mistar,  Meteran, Commpression  Testing  Machine (CTM) merk Wykeham Farrance, Coupling agent,
Ultrasonic  Pulse  Velocity (UPV),  merk CNS  tipe  PUNDIT  6  ( Portable  Utrasonic
Nondestructive  Digital  Indicating  Test )
dengan transducer 54 KHz, Mal.
Benda  uji  menggunakan  balok dengan  ukuran  15  x  15  x  60  cm  dari agregat  Bantak  dan  agregat  Celereng. Untuk  setiap  jenis  agregat,  dengan  variasi fas 0,4; 0,5 dan 0,6; untuk setiap fas terdiri dari variasi diameter butiran maksimum 10 mm,  20  mm  dan  40  mm.  Setiap  variasi diameter  butiran  maksimum  benda  uji berjumlah  1  buah  balok.  Benda  uji  kubus beton  didapatkan  dari  hasil  pemotongan benda  uji balok menjadi ukuran 15 x 15 x 15 cm sebanyak 4 buah. Kebutuhan bahan  adukan  beton  per  m 3 untuk  agregat Bantak dan agregat Celereng pada Tabel 1. dan Tabel 2.
Tabel 1. Kebutuhan bahan adukan per m 3 agregat bantak Diameter agregat fas Air liter Semen kg Pasir kg Kerikil kg 40 0,4 175 437,50 680,20 1020,30 0,5 175 350,00 715,20 1072,80 0,6 175 291,67 738,53 1107,80 20 0,4 195 487,50 681,45 941,05 0,5 195 390,00 722,40 997,60 0,6 195 325,00 749,70 1035,30 10 0,4 225 562,50 732,25 732,25 0,5 225 450,00 788,50 788,50 0,6 225 375,00 826,00 826,00 Tabel 2. Kebutuhan bahan adukan per m 3 agregat celereng Diameter agregat fas Air liter Semen kg Pasir kg Kerikil kg 40 0,4 205 512,50 651,80 977,70 0,5 205 410,00 692,80 1039,20 0,6 205 341,67 720,13 1080,20 20 0,4 225 562,50 614,20 921,30 0,5 225 450,00 659,20 988,80 0,6 225 375,00 689,20 1033,80 10 0,4 250 625,00 706,50 706,50 0,5 250 500,00 769,00 769,00 0,6 250 416,67 810,67 810,67
Pengujian  UPV  dilakukan  pada benda  uji  balok  dengan  dimensi  15  x 15  x  60  cm.  Dengan  variasi  butiran maksimum  10  mm,  20  mm  dan  40 mm, variasi faktor air semen 0,4; 0,5; 0,6.  Jumlah  benda  uji  untuk  beton agregat  bantak  9  balok  dan  untuk beton  agregat  celereng  9  balok. Dengan  2  metode  pengujian, direct
(langsung) dan indirect (tidak langsung).
1. Pengujian direct (langsung) Pengujian direct dilakukan sebanyak  12  titik  pembacaan,  dengan interval  10  cm  antar  titik.  Pada pengujian  ini tranducer diletakkan berhadapan  pada  kedua  sisi  balok.
Transducer diletakkan secara berurutan dengan posisi A1, A2, A3, A4, A5, A6 dan B1, B2, B3, B4, B5, B6. Setting up pengujian dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Setiing up pengujian direct . 2. Pengujian indirect (tidak
langsung)
Pengujian indirect dilakukan posisi  pembacaan  sebanyak  6  posisi pembacaan travel time , dengan posisi transciver diam dan receiver bergerak sesuai dengan interval.  Interval  antar
titik  pembacaan indirect adalah  10,
20,  30,  40  dan  50  cm.  Jarak  interval tergantung dari posisi pembacaan atau posisi tranciever saat  diam.  Posisi pembacaan dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Setting up pengujian indirect .
Pemotongan  benda  uji  balok dilakukan  setelah  pengujian  UPV dilakukan.  Pemotongan  balok  ini untuk  mendapatkan  benda  uji  kubus ukuran  15  x  15  x  15  cm,  yang  akan diuji  kuat  tekannya.  Lokasi  tempat pemotongan adalah di daerah Sayidan, Sleman.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Kuat Tekan Beton
Benda  uji  kubus  diperoleh  dari hasil  pemotongan  benda  uji  balok agregat  Bantak  dan  agregat  Celereng
yang  dilakukan  setelah  pemeriksaan UPV  selesai.  Pengujian  benda  uji kubus dilakukan pada umur  diatas 28 hari,  sehingga  ada  faktor  koreksi umur ke 28 hari sebesar 1,090.
Hasil uji tekan rerata pada beton dari benda uji kubus mempunyai hasil yang  bervariaasi,  untuk  beton  dengan agregat  bantak  antara  26  MPa  -  44 MPa  dan  beton  dengan  agregat celereng  antara  25  MPa  –  48  MPa. Hasil  uji  kuat  tekan  kubus  terkoreksi pada umur 28 hari terlihat pada Tabel
3. Tabel 3. Hasil pengujian kuat tekan beton umur 28 hari. Diameter agregat (mm) fas Agregat Celereng Kuat Tekan( MPa) Agregat Bantak Kuat Tekan ( MPa) 40 0.4 48.89 44.69 0.5 35.82 36.28 0.6 29.56 30.45 20 0.4 47.34 43.19 0.5 33.18 35.96 0.6 25.17 29.14 10 0.4 44.34 42.42
Diameter agregat (mm) fas Agregat Celereng Kuat Tekan( MPa) Agregat Bantak Kuat Tekan ( MPa) 0.5 32.86 32.36 0.6 25.17 26.32 b. Pengujian Ultrasonic Pulse Velocity (UPV)
1) Direct Test (Uji Langsung)
Dalam  pengujian  menggunakan
UPV  dengan  cara direct dilakukan pada  umur  28  hari.  Pengujian kecepatan  gelombang  dengan  UPV dilakukan  pada  benda  uji  balok dengan dimensi 15 x 15 x 60 cm.
Pengujian  pada  setiap  balok dilakukan sebanyak 12 titik pembacaan.  Dengan  titik  A1  -  A6
(kolom  1  –  6,  pada  baris  1)  dan  B1- B6  (kolom  1  –  6,  pada  baris  2).
Hubungan kecepatan gelombang
dengan  diameter  agregat  bantak  pada fas  0,4;  0,5;  0,6  berturut-turut ditunjukkan  pada  Gambar  3;  Gambar 4; Gambar 5.
Gambar 3. Hubungan kecepatan gelombang dan diameter agregat pada fas 0.4
Gambar 4. Hubungan kecepatan gelombang dan diameter agregat pada fas 0.5
Gambar 5. Hubungan kecepatan gelombang dan diameter agregat pada fas 0.6
Dengan  nilai  fas  yang  sama, agregat  dengan  diameter  agregat maksimum  lebih  besar  mempunyai kecepatan UPV yang tinggi. Diameter agregat  mempunyai  pengaruh  pada kecepatan UPV, diameter yang seragam  akan  lebih  pada.  Sehingga gradasi dalam agregat sangat baik, hal ini  ditunjang  dengan  proporsi  gradasi campuran  agregat  kasar  dan  agregat halus yang seragam. Pada agregat celereng kecepatan  gelombang  lebih  tinggi daripada  agregat  bantak.  Agregat celereng mempunyai propertis material  yang  lebih  padat  daripada agregat bantak. Hal ini sudah dibuktikan  dari  pemeriksaan  bahan, agregat bantak lebih berongga dengan ditandai  prosentase serapan air dalam agregat yang besar.
Peningkatan  kecepatan  yang diikuti  dengan  penurunan  faktor  air semen  menunjukkan  bahwa,  semakin kecil  faktor  air  semen  maka  pasta semen  dapat  lebih  maksimal  mengisi pori    antar  agregat.  Sehingga  kohesi antar  agregat  menjadi  lebih  padat. Tetapi saat faktor air semen meningkat atau jumlah semen semakin turun tetapi jumlah air tetap, memungkinkan  adanya  rongga  atau void yang diakibatkan air dalam pasta semen  yang  berlebihan.  Kecepatan gelombang  sangat  dipengaruhi  oleh diameter  maksimum  agregat  dan faktor air semen, yang mempengaruhi homogen  suatu  beton.  Hubungan kecepatan  gelombang  dan  faktor  air semen  ditunjukkan  pada  Gambar  6; Gambar 7; Gambar 8.
Gambar 6. Hubungan Kecepatan Gelombang dengan fas pada diameter maksimum agregat Celereng dan Bantak 40mm.
Gambar 7. Hubungan Kecepatan Gelombang dengan fas pada diameter maksimum agregat Celereng dan agregat Bantak 20mm.
Gambar 8. Hubungan Kecepatan Gelombang dengan fas pada diameter maksimum agregat Celereng dan agregat Bantak 10mm.
Dari pengujian kuat tekan beton agregat  bantak  dan  agregat  celereng pada pengukuran kecepatan gelombang  UPV  dapat  disimpulkan bahwa  terjadi  kenaikan  kecepatan
pada  beton  dengan  kuat  tekan  yang tinggi.  Semakin  tinggi  kuat  tekan beton.  kecepatan  UPV  juga  semakin meningkat.  Pada  diameter  agregat yang
sama, kecendrungan
peningkatan kecepatan dan kuat tekan semakin  meningkat.  Seperti  Gambar
9. dan Gambar 10. dibawah ini.
Gambar 9. Hubungan kecepatan UPV
dan kuat tekan Agregat Bantak
Gambar 10. Hubungan kecepatan UPV dan kuat tekan Agregat Celereng
Hubungan kuat tekan dan kecepatan  gelombang  dapat  didekati dengan pendekatan eksponensial. Untuk agregat bantak dengan diameter  agregat  maksimum  40  mm pendekatan eksponensial seperti
persamaan  3.1.  Agregat  maksimum 20  mm  dan  10  mm  pada  persamaan 3.2 dan persamaan 3.3 dibawah ini.
dengan korelasi
dengan korelasi
dengan korelasi
Untuk  agregat  celereng  dengan
diameter  agregat  maksimum  40  mm pendekatan eksponensial seperti persamaan  3.4.  Agregat  maksimum 20  mm  dan  10  mm  pada  persamaan
3.5 dan persamaan 3.6 dibawah ini.
dengan korelasi
dengan korelasi dengan korelasi
Hubungankecepatan  gelombang dan  kuat  tekan  agregat  Bantak  dan agregat  Celereng  secara  umum  dapat digambarkan  seperti  Gambar  11  dan Gambar 12.
Gambar 11. Hubugan kecepatan gelombang dan kuat tekan agregat Bantak
Gambar 12. Hubugan kecepatan gelombang dan kuat tekan agregat Celereng
Dari hubungan kecepatan gelombang dan kuat tekan pada agregat Bantak  dan  agregat  Celereng  dapat disimpulkan bahwa pasta semen mempengaruhi  kecepatan  gelombang dan  kuat  tekan  beton.  Pada  kecepatan gelombang  yang  sama  agregat  Bantak mempunyai kuat tekan lebih tinggi dari pada  agregat  Celereng,  tetapi  pasta semen yang dibutuhkan semakin banyak.  Pada  kuat  tekan  yang  sama agregat celereng menghasilkan
kecepatan gelombang yang lebih tinggi
dari  pada  agregat  Bantak.  Kondisi  ini disebabkan  pasta  semen  pada  beton dengan  agregat  Bantak  berkurang, sehingga  beton  menjadi  kurang  padat dan kecepatan gelombangnya
Dengan  melakukan  regresi  pada hasil  pengujian  kecepatan  gelombang dan kuat tekan, dari agregat Bantak dan agregat  Celereng  pada  satu  regresi didapatkan  hubungan  seperti  Gambar 13.
Gambar 13. Hubugan kecepatan gelombang dan kuat tekan
Dari hubungan kecepatan gelombang dan kuat tekan pada agregat Bantak  dan  agregat  Celereng  dapat disimpulkan bahwa pasta semen mempengaruhi  kecepatan  gelombang dan  kuat  tekan  beton.  Pada  kecepatan gelombang  yang  sama  agregat  Bantak mempunyai kuat tekan lebih tinggi dari pada  agregat  Celereng,  tetapi  pasta semen yang dibutuhkan semakin banyak.  Pada  kuat  tekan  yang  sama agregat Celereng menghasilkan kecepatan gelombang yang lebih tinggi dari  pada  agregat  Bantak.  Kondisi  ini disebabkan  pasta  semen  pada  beton dengan  agregat  Bantak  berkurang,
sehingga  beton  menjadi  kurang  padat dan kecepatan gelombangnya.
2) Indirect Test (Uji Tidak Langsung)
Hasil pengujian indirect dan direct cendrung menghasilkan kecepatan yang  sama.  jika  dibandingkan  metode indirect dan direct akan  menghasilkan faktor  koreksi  pada  agregat  bantak yang  besarnya  seperti  pada  Tabel  4. Dan  pada  agregat  celereng  akan menghasilkan  faktor  koreksi  seperti pada Tabel 5.
Tabel 4. Faktor koreksi perbandingan antara indirect dan direct Agregat Bantak Agregat Bantak Diameter fas Kecepatan UPV Kecepatan UPV Faktor Koreksi Indirect (km/s) Direct (km/s) 40 0,4 4,14 4,25 1,026 0,5 3,96 4,04 1,019 0,6 3,87 3,97 1,025 20 0,4 4,03 4,14 1,025 0,5 3,97 4,03 1,015 0,6 3,88 3,93 1,014 10 0,4 4,05 4,10 1,013 0,5 3,96 4,03 1,016 0,6 3,82 3,90 1,020
Tabel 5. Faktor koreksi perbandingan antara
indirect dan direct Agregat Bantak Agregat Celereng Diameter fas Kecepatan UPV Kecepatan UPV Direct (km/s) Faktor Koreksi Indirect (km/s) 40 0,4 4,27 4,43 1,037 0,5 4,15 4,14 0,998 0,6 3,92 3,98 1,014 20 0,4 4,18 4,32 1,033 0,5 4,09 4,13 1,009 0,6 3,91 3,95 1,012 10 0,4 4,07 4,22 1,039 0,5 4,00 4,11 1,028 0,6 3,92 3,93 1,001 c. Pengujian E meter
Dari  hasil  pengujian  E-meter dibandingkan  dengan  pengujian  UPV
metode direct . kecepatan yang
dihasilkan  UPV  lebih  tinggi.  Dengan
faktor  koreksi  rerata  1.028  atau  2.8% pada  agregat  celereng.  dan  pada agregat  bantak  faktor  koreksi  rerata 1.039 atau 3.9% seperti pada Tabel 6.
Tabel 6. Hasil pengujian kecepatan dengan E-meter
Diameter fas Mutu Beton Kec. UPV E dinamik Poisson Ratio Koefisien Density K V Faktor Koreksi Agregat (MPa) (km/s) (MPa) Dinamis Damping (kg/m3) (km/s) Vupv/VE- meter AGREGAT CELERENG 40 0,4 48,89 4,429 34477 0,29 119,47 2481,5 1,323 4,288 1,033 0,5 35,82 4,103 29819 0,29 81,20 2370,4 1,325 4,083 1,005 0,6 29,56 3,975 27474 0,28 77,95 2281,5 1,281 3,927 1,012 20 0,4 47,34 4,322 29542 0,29 99,63 2296,3 1,320 4,121 1,049 0,5 33,18 4,129 28711 0,29 77,67 2288,9 1,307 4,049 1,020 0,6 26,19 3,952 26741 0,28 79,64 2259,3 1,276 3,886 1,017 10 0,4 44,34 4,223 27502 0,29 80,50 2274,1 1,304 3,972 1,063 0,5 32,86 4,110 26966 0,29 73,82 2259,3 1,310 3,954 1,039 0,6 25,17 3,927 26603 0,28 68,31 2244,4 1,272 3,883 1,011 AGREGAT BANTAK 40 0,4 44,69 4,250 29691 0,29 119,86 2296,3 1,299 4,098 1,037 0,5 36,28 4,041 28524 0,27 81,72 2288,9 1,258 3,960 1,021 0,6 30,45 3,970 27354 0,28 78,11 2274,1 1,273 3,913 1,015 20 0,4 43,19 4,136 27280 0,28 82,47 2274,1 1,281 3,920 1,055 0,5 35,96 4,034 26522 0,29 75,26 2251,9 1,300 3,913 1,031 0,6 29,14 3,930 25354 0,28 67,02 2222,2 1,271 3,808 1,032 10 0,4 42,42 4,100 25978 0,29 80,74 2259,3 1,313 3,886 1,055 0,5 32,36 4,030 25167 0,28 75,54 2237,0 1,274 3,786 1,064 0,6 26,32 3,900 24458 0,28 72,63 2229,6 1,281 3,748 1,041

## 4. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut :
1. Mutu  beton  dengan  diameter agregat  maksimum  40  mm,  20
mm  dan  10  mm    semakin  besar, sejalan dengan menurunnya faktor  air  semen.  Tetapi  kuat tekan  beton  meningkat  seirama dengan  peningkatan diameter agregat  maksimum,  baik  pada agregat Bantak  dan  agregat
Celereng.
2. Kecepatan  gelombang  meningkat sejalan  dengan  meningkatnya diameter agregat maksimum, untuk agregat Bantak dan agregat Celereng.  Kecepatan  gelombang dipengaruhi  jenis  agregat,  bahwa kecepatan  gelombang pada beton dengan agregat celereng menghasilkan kecepatan gelombang lebih  tinggi  dari pada agregat bantak.
3. Pada  kecepatan  gelombang  yang sama agregat  Bantak mempunyai kuat  tekan  lebih  tinggi  dari  pada agregat  Celereng,  tetapi  pasta semen  yang  dibutuhkan  semakin banyak.  Pada  kuat  tekan  yang sama agregat celereng menghasilkan kecepatan gelombang  yang lebih tinggi dari pada agregat Bantak.
4. Dari  hasil  pengujian direct ,
dengan  pendekatan  persamaan eksponensial mendapatkan persamaan  hubungan  kecepatan
dan  kuat  tekan  pada  agregat Bantak dengan diameter maksimum  40  mm,  20  mm  dan 10  mm  berturut-turut  adalah , , dan  korelasi pada  setiap  persamaan  berturut- turut sebesar , , . 5. Dari  hasil  pengujian direct , dengan  pendekatan  persamaan eksponensial mendapatkan persamaan  hubungan  kecepatan dan  kuat  tekan  pada  agregat Celereng dengan diameter maksimum  40  mm,  20  mm  dan 10  mm  berturut-turut  adalah , , dan  korelasi pada  setiap  persamaan  berturut- turut sebesar , , .

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Evangelista  A.C.,  2003, Parameters that  Influence  the  Result  of Non Destructive Test Methods for Concrete Strength , International Symposium (NDT-CE).
Malhotra V.M. and Carino N.J., 2004 Handbook On Nondestructive Testing  Of  Concrete,  2 nd Ed,
CRC Press LCC , USA. Nugroho, B., 2008, Hubungan Kecepatan Gelombang Ultrasonic  Pada  Berbagai Variasi Mutu Beton Menggunakan Material Lokal  Yogyakarta. Tesis  S-2, Sekolah PascaSarjana, Jurusan Teknik  Sipil,  Fakultas  Teknik Universitas Gajah Mada. Sutan  M.  N.  and  Meganathan M.,2003, A Comparison
Between  Direct  And  Indirect Method  of  Ultrasonik  Pulse Velocity in Detecting Concrete  Defect , NDT.  Net, 2003, Vol. 8 No.05, Mei. Turgut,  P.,  2004, Research  Into  the Correlation Between Concrete  Strength  and  UPV Values , NDT.net  ,  Vol.  12 No.12,  Dec.
Biodata Penulis :
Kukuh  Kurniawan  Dwi  Sungkono , Alumni  S-1  Jurusan  Teknik  Sipil Fakultas  Teknik  Universitas  Negeri Semarang  (2008),  Pasca  Sarjana  (S2) Program  Studi  Teknik  Sipil  Struktur Fakultas  Teknik  Universitas  Gadjah Mada  (2010).  Dosen  Program  Studi Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik  UTP Surakarta (2015 – sekarang).